ÜPVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAl). FÖRJ1ANI>IJN(JAR 1 895, N:(> J). 713 



X. Yttriumniobat. \\,0.^ . 3Nh.^().,. 



l^ä otVan angitVet sätt uttaldt yttriuinnioliat smältes med 

 borsyra. Vid smältans utkokning med vatten erhölls ett kristal- 

 liniskt pulver, som bostod af fina nålar utan tydlig kristall- 

 begränsning. Utsläckningen är paralel med längdutsträckningen, 

 som ätVen är riktning för den minsta optiska elasticiteten. i) 



Sp. v. 4,83. 



Analys: 



0,1882 g gaf 0,1476 g Nb205. 



I procent: Funnet: Beräknadt: 



Y2O3 21,94. 



SNboOj 78,43 78,0G. 



Yttriumbestämningen förolyckades, och jag har tyvärr ej 



haft material till en ny analys. Då niobsyrebestämningarna i 



allmänhet visat sig vara mycket tillförlitliga, torde dock den 



upppstälda formeln kunna antagas såsom säker. 



XI. Manganniobat. 3MnO . öNb^^O,. 



Till en lösning af kaliumniobat sattes mangansulfat. Det 

 utfälda manganniobatet smältes med borsyra. Vid smältans ut- 

 kokning med saltsyrehaltigt vatten erhölls ett smutsgult kristal- 

 liniskt pulver, som bestod af kristallografiskt begränsade, pris- 

 matiska stafvar, som hade en längd af i medeltal 0,5 mm och 

 en bredd af 0,2 mm. Äfven funnos större strimmiga taflor. 

 Utsläckningen är paralel med längdriktningen, som är riktningen 

 för den största optiska elasticiteten.i) 



Sp. v. 4,97. 



Analys: 



0,4613 g gaf 0,0772 g MnS = 0,0630 g MnO. 

 :^ g » 0,3970 g NboO,. 



') De kristallogratiska bestämningarna äro utförda af Licentiaten HoLMavisT. 



